Desenvolvimento de sacos de quitosana e cera de abelha para mudas de Tabebuia aurea (Manso) Benth. & Hook
Authors:   , Assis Juciane Vieira de 
Published: January 2025

O setor agrícola utiliza diversos polímeros derivados de petróleo, como o polietileno e
polipropileno. Esses materiais são usados principalmente na confecção de sacos para mudas,
cobertura de solo, estufas, transporte e conservação de produtos agrícolas, entre outros. No
entanto, quando esses materiais são descartados de maneira inadequada, podem causar diversos
impactos ao meio ambiente. O objetivo deste trabalho foi desenvolver filmes à base de
quitosana com diferentes concentrações de cera de abelha e óleo de canola saponificado
(tensoativo) e determinar qual apresenta melhores propriedades para a produção de sacos de
mudas. Os filmes de quitosana foram produzidos com diferentes concentrações de cera de
abelha (1, 8 e 15%) e tensoativo (10, 30 e 50%). Em seguida, foram realizadas as análises da
solubilidade em água, permeabilidade ao vapor de água (PVA), cor, opacidade, propriedades
mecânicas e analise morfológica dos filmes produzidos. Após se determinar a melhor
concentração de cera de abelha (15 %) e tensoativo (30 %), foram produzidos os sacos
biodegradáveis à base de quitosana, cera de abelha e tensoativo. Posteriormente, sementes de
Tabebuia aurea foram colocadas para germinar em três tipos de sacos (polietileno - controle,
quitosana e quitosana/cera de abelha/óleo de canola saponificado) contendo fibra de coco como
substrato, e encaminhados para a casa de vegetação. Os fatores empregados no estudo foram o
tipo do saco (polietileno, quitosana e quitosana/cera de abelha/óleo de canola saponificado) e o
tempo após a semeadura (0, 5, 10, 15, 20, 25 e 30 dias). As análises realizadas nos sacos foram:
avaliação visual da degradação e a perda da massa seca dos sacos; e as análises realizadas nas
mudas foram:altura da planta, diâmetro do caule, número de folhas e massa seca total. Em
seguida, os dados foram submetidos a análise estatística que consistiu de análise de variância
(ANOVA) e teste de Tukey à 5% de nível de significância. Os resultados mostram que o
material contendo 15% de cera e 30% de tensoativo é o que apresenta as menores solubilidade
em água (25,20 %) e PVA (28,18 g.mm.kPa-1
.h-1
.m-2
). Em relação à cor, osfilmes apresentaram
uma tonalidade amarelada, devido à cor natural da cera de abelha e da quitosana. Quanto às
propriedades mecânicas, ocorreu uma diminuição na resistência à tração, no alongamento na
ruptura e no módulo de elasticidade quando se aumentou o teor de cera e de tensoativo nos
filmes, em comparação com os filmes de controle. Na análise da morfologia de superfície por
microscopia eletrônica de varredura somente o tratamento controle apresentou homogeneidade
na superfície, com ausência de partículas insolúveis a olho nu, poros ou defeitos aparentes. A
partir das propriedades dos filmes, foi selecionada a melhor composição do material utilizado
na produção de sacos para mudas: filmes de quitosana contendo 15% de cera e 30% de
tensoativo. Osresultados mostraram que ossacos biodegradáveis não resistiram completamente
durante o período de avaliação, e que os danos ocorrem sobretudo na parte inferior dos sacos.
Em todo periodo de avaliação (30 dias) somente 18,2% dossacos de quitosana e 25 % dossacos
de quitosana/cera de abelha/tensaotivo não apresentaram alteração. Já em relação as mudas, os
sacos biodegradáveis, mesmo danificados, permitiram que as mudas germinassem e se
desenvolvessem durante todo o período de avaliação (30 dias).